266 



Mineralogie. 



erzgrube Bohlet in Westgotland schöne Krystalle von über 3 cm Länge 



aufgefunden. Während aber ihre chemische Zusammensetzung völlig mit 



der des schottischen Edingtonit übereinstimmt, weichen ihre krystallo- 



graphischen Eigenschaften von den für dieses Mineral angegebenen ab. 



Nach des Verf.'s Untersuchungen krystallisirt der Edingtonit von Bohlet 



rhombisch-hemie* drisch mit a : b : c == 0,9872 : 1 : 0,6733. Beobachtet wur- 



P P 2P9 



den die Gestalten ooP (110), OP (001), -f^ (111), -~ (Iii), -f^p (121), 



2P2 2P2^ 9P2 

 — (121), und zwar OP (001) nur einmal, — (121) und — ±- (121) 



nicht zugleich an ein und demselben Krystall. Eine der letzteren Ge- 

 stalten kam mehrmals nur mit ooP (110) zusammen vor. Wegen der 

 Grösse der Krystalle musste gewöhnlich jede Kante für sich, unabhängig 

 von den übrigen Winkeln der Zone, gemessen werden; auch war die 

 Parallelität der Flächen nicht immer vorhanden. Ein Krystall war ein 

 Zwilling nach ooP (110). Blätterbrüch ist sehr deutlich nach ooP (110), 

 etwas weniger hervortretend nach 0P (001) vorhanden. Spec. Gew. = 2,776. 

 Die Messungen ergaben: 



110 : 110= 90° 38'— 90° 52' 



110 : T10 == 89 9 — 89 30 



111 : 001 = 136 2 -136 28 

 111 : 110 = 133 22—134 18 

 III : 111 = 121 32 -121 59 

 III : TU — 120 55 —121 

 T21 : 001 = 123 19 —123 31 

 121 : 110 = 142 11 —142 29 



Die Auslöschungsrichtungen auf ooP (110) und OP (001) entsprechen 

 den Anforderungen des rhombischen Systems. Auf OP (001) tritt die erste 

 Mittellinie senkrecht aus. Ebene der optischen Axen = ooPöo (010). Der 

 scheinbare Winkel der optischen Axe ergab sich zu 



2E a = 86° 51' für Li-Licht 

 = 87 17 „ Na- „ 

 = 88 , Tl- , 



sin E a 



und hieraus nach sin V a = — - — [im Original ist die Formel völlig ver- 

 druckt. D. Eef.] der wirkliche Winkel 



2V a = 52° 47' für Li-Licht 

 = 52 55 „ Na- „ 

 = 53 10 „ Tl- , 

 Übrigens zeigen die nach OP (001) hergestellten Platten im conver- 

 genten Licht Unregelmässigkeiten, welche anscheinend auf zwillingsartige 

 Zusammensetzung der Krystalle aus mehreren Individuen hindeuten. 



Mittel Berechnet derM ^ ngen 



90° 44' 





5 



89 16 





3 



136 16 



136° 13' 



4 



133 51 



133 47 



3 



121 46 



121 50 



2 



120 57 



121 



2 



123 25 



123 32 



2 



142 20 



142 15 



3 



